﻿R. 
  Tittelbach, 
  Paratduuiu 
  liquidum 
  et 
  solidum. 
  65 
  

  

  Paraffinum 
  liquidum 
  et 
  solidum. 
  

  

  Von 
  K. 
  Tittelbach, 
  d. 
  Z. 
  in 
  Leipzig. 
  ^ 
  

  

  Die 
  Bereitung 
  des 
  Ozokeritparaffins 
  , 
  welches 
  die 
  Pharmakop. 
  

   Germ. 
  ed. 
  11. 
  aufgenommen 
  liat 
  als 
  Paraffinum 
  solidum, 
  ähnelt 
  der- 
  

   jenigen 
  des 
  Braunkohlenparaffins, 
  wird 
  aber 
  von 
  den 
  betreffenden 
  

   Fabrikanten 
  noch 
  geheim 
  gehalten. 
  

  

  Bei 
  den 
  Handelssorten 
  des 
  Roh 
  - 
  Ozokerits 
  unterscheidet 
  man: 
  

   Prima- 
  und 
  Secundaerdwachs 
  , 
  letzteres 
  besitzt 
  vielfach 
  ein 
  dunkel- 
  

   braunes 
  Aussehen 
  und 
  dient 
  besonders 
  zur 
  Darstelhing 
  von 
  Paraffin 
  - 
  

   und 
  Beleuchtungsölen, 
  ersteres 
  ist 
  die 
  reinere 
  Sorte 
  und 
  kommt 
  nach 
  

   vorherigem 
  Umschmelzen 
  in 
  den 
  Handel. 
  Dieses 
  Primaerdwachs 
  

   dient 
  ausschliesslich 
  zur 
  Bereitung 
  des 
  Ceresins, 
  die 
  hauptsächlich 
  

   darin 
  besteht, 
  dass 
  man 
  den 
  Ozokerit 
  mit 
  concentrirter 
  Schwefelsäure 
  

   und 
  den 
  kohligen, 
  von 
  der 
  Fabrikation 
  des 
  gelben 
  Blutlaugensalzes 
  

   herrührenden 
  Rückständen 
  melirmals 
  behandelt, 
  abpresst 
  und 
  filtrirt. 
  

   100 
  Thle. 
  Primaerdwachs 
  geben 
  so 
  60 
  — 
  70 
  Thle. 
  sognanntes 
  Cere- 
  

   sin. 
  H. 
  Perutz 
  unterscheidet 
  das 
  galizische 
  Erdwachs 
  oder 
  den 
  Roh 
  - 
  

   Ozokerit 
  als 
  Kenderbai, 
  Plewna 
  wachs 
  und 
  Blasen 
  wachs. 
  ^ 
  

  

  Nach 
  dem 
  bekannten 
  Verfahren 
  unterwarft 
  man 
  Ozokerit 
  direct 
  

   der 
  Destillation 
  und 
  erhält 
  so 
  aus 
  einem 
  Ozokerit, 
  der 
  bei 
  75*^ 
  

   schmilzt 
  und 
  ein 
  spec. 
  Gewicht 
  = 
  0,95 
  zeigt, 
  bei 
  rationeller 
  Destil- 
  

   lation 
  : 
  

  

  Leuchtöle 
  . 
  . 
  . 
  40 
  Proc. 
  

  

  Reines 
  Paraffin 
  . 
  39 
  - 
  

  

  Theer 
  .... 
  11 
  - 
  

  

  Rückstände 
  . 
  . 
  . 
  15 
  - 
  

   Reinigt 
  man 
  dagegen 
  den 
  Ozokerit 
  direct 
  durch 
  Behandeln 
  mit 
  

   Schwefelsäure, 
  ohne 
  zu 
  destilliren, 
  so 
  erhält 
  man 
  eine 
  grössere 
  Aus- 
  

   beute 
  an 
  Paraffin 
  mit 
  höherem 
  Schmelzpunkt 
  als 
  das 
  durch 
  Destilla- 
  

   tion 
  erhaltene, 
  weshalb 
  man 
  jetzt 
  meistentheils 
  die 
  Reinigung 
  durch 
  

   Chemikalien 
  vorzieht, 
  nur 
  in 
  England 
  benutzt 
  man 
  noch 
  in 
  der 
  Fa- 
  

   brik 
  von 
  J. 
  F. 
  Field 
  das 
  durch 
  Destillation 
  aus 
  dem 
  Ozokerit 
  gewon- 
  

   nene 
  Paraffin 
  zur 
  Herstellung 
  von 
  Kerzen. 
  Dieses 
  Field'sche 
  Ker- 
  

   zenmaterial 
  hat 
  jedoch 
  die 
  dem 
  nicht 
  durch 
  Destillation 
  bereiteten 
  

   Ozokeritparaffin 
  in 
  so 
  ausserordentlichem 
  Maasse 
  zukommende 
  Elasti- 
  

  

  1) 
  Auszug 
  der 
  Preisarbeit 
  der 
  Meiu-er- 
  Stiftung, 
  vom 
  Verf. 
  selbst 
  geliefert 
  

  

  2) 
  Dingl. 
  Jom-n. 
  243. 
  p. 
  320. 
  

  

  Arc'h. 
  a. 
  I'ariii. 
  XSIV. 
  Bils. 
  2. 
  Ffft. 
  5 
  

  

  